746 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VII. Nr. 47 



mahlt, dessen fur die Giite des Zements wichtige 



Feinheit mil Hilfe von Sieben von bestimmter 



Maschenweite festgestellt wird. 



Nach Rauter haben gute Portland- 



zementeetwafolgendeZusammen- 



setzung: 



Kalk 5965 / 



Kieselsaure 20 26 "/ 



Tonerde 7 14"/ 



Magnesia i 3 % 



Alkalien (hochstens) 3 / 



Schwefelsaure (gebundenj 2 / . 

 Bei der grofien Bedeutung, die der 

 Portlandzement ftir die moderne 

 Bautechnik hat, sind bereits seit 

 langem genaue Vorschriften, die 

 ,,Normen fur einheitliche Lleferung 

 und Priifung von Zement", er- 

 lassen. Die Bindezeit , d. h. die 

 Zeit, die bis zur Erhartung des 

 Zements vergeht, wird so bestimmt, 

 dafi man den Zement unter Zu- 

 satz von 30",, Wasser zu einem 

 steifen Brei anriihrt , diesen zu 

 einer Schicht von anderthalb 



Zentimeter Dicke ausbreitet und nun die 

 ,,Vicat'sche Xormalnadel" , d. h. eine Nadel 



sog. 

 von 



Abb. 19. Knickversuch mil einer Hennebique-Saule 

 (nach Martens und Guth, Denkschrift). 



Abb. 20. Dcckenpriitung inach Martens und Guth, Uenkschrift). 



At>l>. 21. Krandversuch (nach Martens und Guth, Uenkschriit). 



300 g Gewicht und einem Quer- 

 schnitt von einem Quadratmilli- 

 meter in den Brei eindringen lattt. 

 Beginn des Abbindens ist der 

 Zeitpunkt, wo die Nadel den Brei 

 nicht mehr durchdringt, sondern 

 in ihm sleeken bleibt; das Ende 

 des Abbindens ist erreicht, so- 

 bald die Nadel iiberhaupt nicht 

 mehr in den Brei einzudringen 

 vermag. Als Mafi fur den Erhar- 

 tungsbeginn und die Abbindezeit 

 kann man auch, wie Gary neuer- 

 dings gezeigt hat, die Temperatur- 

 erhohung wahrend des Abbindens 

 benutzen. Schnell abbindende 

 Zemente erharten in 10 15 Mi- 

 nuten, langsam abbindende brau- 

 chen zum Hartwerden zwei Stun- 

 den und mehr. Um das Abbinden 

 eines schnell erhartenden Zements 



